34 
He inricli Liidlke : Uber die Eigenschaften 
Substanzen selbst oder durch Spuren von fremden Salzen 
pamentlich von Chloriden, verursacht wird. 
Mehrere Spiegel legte ich 5 Minuten lang in verdünnte 
Ammoniaktlüssigkeit. Der Widerstand nahm auch bedeutend 
ab, gleichwohl zeigten die Spiegel nachher noch eine weitere 
freiwillige Abnahme; die Wirkung war also noch keine voll¬ 
ständige gewesen. Dasselbe war der Fall, als ich einen 
Spiegel längere Zeit in Natronlauge vom-specifischen Gewicht 
1,050 legte. Als ich jedoch mehrere Spiegel stundenlang in 
starke Ammoniakflüssigkeit legte, war die Wirkung ebenfalls 
eine vollständige, desgleichen bei konzentrierter Natronlauge. 
Tabelle 14. 
Einwirkung von starker Ammoniakflüssigkeit. 
Zeit 
a 
b 
Bemerkungen 
5. Dez. 92; 8 h V. 
21,1 
471 
Vorher. 
11 ll V. 
1.88 
11,61 
Nachher. 
6. Dez. 92 
2,00 
12.25 
7- „ „ 
2,05 
13,05 
10. „ „ 
2,13 
13,39 
Weitaus die meisten Agentien wirken also auf das 
Spiegelsilber ein, indem sic es in weitgehendster Weise ver¬ 
wandeln, selbst wenn sie nur spuren weise vorhanden sind, 
oder nur momentan wirken. Nur wenige Substanzen ver¬ 
halten sich dem Spiegelsilber gegenüber neutral, z. B. Alkohol 
oder eine Lösung von Schellack in Alkohol oder absolut 
reines destilliertes Wasser. Bei der Aufbewahrung in Alkohol 
nimmt der Widerstand des Spiegels gerade so ab wie bei der 
Aufbewahrung in Luft. 
Eine Bemerkung Vogels 1 ) machte mich noch auf etwas 
anderes aufmerksam. Dieser erwähnt von dem durch Zink 
reducierten schwarzen schwammigen Silber, dass es unter 
Silberlösung aufbewahrt seine Farbe oft lange beibehält, da¬ 
durch sogar beständiger wird und nachher nur langsam durch 
Säuren verändert wird. Hierdurch veranlasst untersuchte ich 
auch das Verhalten der Spiegel bei der Aufbewahrung in 
reiner Silbernitratlösung im Dunkeln und fand, dass dadurch 
1) H. Vogel, Pogg. Ann. 117, p. 318: 1862. 
